0,00016 360 0,00013 365 0,00011 370 0,00009 375 0,000077 380 0,000064 385 0,000530 390 0,000044 395 0,000036 400 0,000030
Fotometria limitada (ponto 2.1.2) X X X 1.1.1 Variações de temperatura (ponto 2.1.1) A mistura de água e agente poluente a aplicar à luz de nevoeiro da frente deve ter a seguinte composição: a) 9 partes em massa de areia siliciosa, com granulometria de 0-100 µm; b) 1 parte em massa de pó de carvão vegetal (madeira de faia), com granulometria de 0-100 µm, c) 0,2 partes em massa de NaCMC (4), d) água destilada q.b., com condutividade de S < l µS/m. A mistura não deve ter mais de 14 dias. 1.2.1.1.2. Luz de nevoeiro da frente com lente de plástico: A mistura de água e agente poluente a aplicar à luz de nevoeiro da frente deve ter a seguinte composição: a) 9 partes em massa de areia siliciosa, com granulometria de 0-100 µm, b) 1 parte em massa de pó de carvão vegetal (madeira de faia), com granulometria de 0-100 µm, c) 0,2 partes em massa de NaCMC (4), A temperatura ambiente deve ser de 23 °C ± 5 °C e a humidade relativa (HR) de 65 % ± 15 %. 4. PROVETES Antes do ensaio, o rolo de fita adesiva deve ser condicionado durante 24 horas à atmosfera especificada (cf. ponto 3). Para cada rolo, efectuar o ensaio em 5 provetes com 400 mm de comprimento. Os provetes são extraídos do rolo desprezando as três primeiras voltas. 5. PROCEDIMENTO O ensaio é realizado nas condições atmosféricas especificadas no ponto 3. Cortam-se os cinco provetes desenrolando a fita radialmente à velocidade aproximada de 300 mm/s, após o que, no intervalo de 15 segundos, se aplicam os cinco fragmentos de fita do seguinte modo: Cola-se progressivamente a fita à placa de vidro, esfregando levemente com o dedo no sentido do comprimento, sem pressão excessiva. Deixa-se o conjunto em repouso durante 10 minutos, nas condições atmosféricas especificadas. Descola-se da placa cerca de 25 mm do provete, segundo um plano perpendicular ao eixo do provete. Mantendo firme a placa, dobra-se a extremidade livre da fita a 90°. Aplica-se o esforço de modo tal que a linha de separação entre a fita e a placa esteja perpendicular a este esforço e à placa. Puxa-se, de modo a arrancar a fita à velocidade de 300 mm/s ± 30 mm/s, registando o esforço necessário. 6. RESULTADOS Ordenam-se, segundo a grandeza, os cinco valores obtidos, tomando a sua média como resultado da medição. Este valor deve ser expresso em newtons por centímetro de largura da fita. ANEXO 7 Prescrições mínimas relativas aos procedimentos de controlo da conformidade da produção 1. GENERALIDADES 1.1. As prescrições de conformidade serão consideradas cumpridas dos pontos de vista mecânico e geométrico se as diferenças não excederem desvios inevitáveis de fabrico na acepção do presente regulamento. No que respeita ao desempenho fotométrico, a conformidade de luzes de nevoeiro da frente produzidas em série não deve ser contestada se o desempenho fotométrico em conformidade com as prescrições enunciadas no anexo 2 do presente regulamento, em função da classe predominante da luz de nevoeiro da frente, for satisfatório. 2.3. Resistência a detergentes e a hidrocarbonetos 2.3.1. Resistência a detergentes A superfície exterior de três amostras (lentes ou amostras de material) deve ser aquecida a 50 °C ± 5 °C e, em seguida, imersa durante cinco minutos numa mistura mantida a 23 °C ± 5 °C que é composta por 99 partes de água destilada, contendo um máximo de 0,02 % de impurezas, e por 1 parte de sulfonato de alquilarilo. No final do ensaio, as amostras são secas a 50 °C ± 5 °C e as suas superfícies limpas com um pano húmido. 2.3.2. Resistência a hidrocarbonetos A face exterior de cada uma destas três amostras é em seguida friccionada ligeiramente durante um minuto com um pano de algodão impregnado com uma mistura composta por 70 % de n-heptano e 30 % de tolueno (percentagens volumétricas), deixando-se por fim secar ao ar livre. 2.3.3. Resultados Depois de se terem realizado sucessivamente os dois ensaios acima descritos, o valor médio de diferença de transmissão: Δ t = (T2 - T3) / T2, medidas nas três amostras pelo método referido no apêndice 2 deste anexo, não deve ultrapassar 0,010 (Δ tm ≤ 010). 2.4. Resistência à deterioração mecânica 2.4.1. Método de ensaio da deterioração mecânica A face exterior de três novas amostras (lentes) é sujeita ao ensaio uniforme de deterioração mecânica, pelo método referido no apêndice 3 do presente anexo. 2.4.2. Resultados No final deste ensaio, as variações: da transmissão : Δ t = (T2 - T3) / T2, e da difusão : Δd = (T5 – T4) / T2